얻 어 진 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ') 를 아 이소 뷰티르산 메틸 ( 간토 화학 사제 ) 에 용해 시켜 , 10 중량 % 아이 소 뷰티르산 메틸 용액 을 조제 했 다 . 1000 mL 오토클레이브 장치 에 ( B 1 ') 의 10 중량 % 아이 소 뷰티르산 메틸 용액 을 500 중량 부 , 10 중량 % Pd / C ( NE 켐 캣 사제 ) 를 1 중량 부 투입 하 고 , 수소 압 9 MPa , 200 ℃ 에서 15 시간 유지 하 여 벤젠환 부위 를 수소 화 했 다 . 필터 에 의해 촉매 를 제거 하 고 , 탈 용제 장치 에 도입 하 여 펠릿 상 의 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ) 을 얻 었 다 . 1 H - NMR 에 의한 측정 의 결과 , 메타크릴산 메틸 구성 단위 의 비율 은 75 몰 % 이 고 , 또한 파장 260 nm 에서 의 흡광 도 측정 의 결과 , 벤젠환 부위 의 수소 화 반응 률 은 99 % 였 다 . 얻 어 진 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ) 의 유리 전이 온도 는 120 ℃, 포화 흡수율 은 0 . 9 wt % 였 다 . 또한 , 얻 어 진 바이닐 공중합 수지 ( B 1 ) 의 고유 복굴절 은 - 0 . 0003 이 었 다 .